189 



17, Die grossen Abweichungen sind durch schlechte Beschaffenheit von 001 

 veranlasst. 



20. Beide Eeflexe sind sehr gut zu messen; die gleiche kleine Ahweichung 

 nach derselben Seite ist also wohl nicht zufällig. 



21. Die Werthe weichen bedeutend und nach derselben Seite vom Norma- 

 len ab, obwohl die Bilder von 110 und 110 sehr gut sind. 



22. Ebenso wie vorher. 



23. Während die Bilder von 110 und 110 ganz einfach und gut sind, gibt 

 ITO zwei Bilder; dem entsprechend ist ITO auch nicht ganz einfach, 

 sondern in die Breite gezogen. 



Von Interesse ist, dass sich in den wenigen giückliclien 

 Fällen, wo die Endflächen erhalten nnd von Lamellen durch- 

 setzt waren, auch der Übergang der positiven Hemipyra- 

 miden in die gleichen negativen und umgekehrt nachweisen 

 Hess (Nr. 7, 9, 29). — Eine besondere Besprechung verdienen 

 noch die Messungen Nr. 6 und 27. In beiden Fällen weichen 

 die gemessenen Winkel von den berechneten bedeutend ab. 

 Da die Flächen 001 zu den übrigen Flächen der Säulenzone 

 unter den normalen Winkeln neigt, muss die grosse Differenz 

 durch abnorme Lage von 110 bez. 110 veranlasst sein. Im 

 Falle Nr. 6 liegt danach genau genommen nicht eine Säu- 

 lenfläche, sondern eine steile positive Hemipyramide vor, 

 welche demnach in die analoge negative Hemipyramide über- 

 gehen muss. Dem entspricht nun auch der gemessene Win- 

 kel; statt 102^ -J', wie er sich aus dem gemessenen Winkel 

 berechnet, wurde 101° 43' gemessen, die Differenz ist also 

 nur 17^', während die Abweichung vom normalen Werth 

 46' beträgt. Im Falle Nr. 27 liegt genau genommen eine 

 steile negative Hemipyramide vor : die gleiche positive müsste 

 zu oP (001) unter 99° 36' neigen, während 99° 16' gemessen 

 wurde (der normale Werth dagegen wäre 100° 57' flir ooP 

 (110)). 



Der Umstand, dass Krystalle, welche nach genauer Unter- 

 suchung mit einer starken Lupe auf der Oberfläche, und unter 

 dem Microscop auch im Innern, keine Lamellen erkennen Hes- 

 sen, nach der Zerspaltung parallel ooP (110) in der Krystall- 

 presse gleichwohl solche im Innern (die Oberfläche war meist 

 sehr verletzt) und zwar in der Nähe der gepressten Stellen 

 aufwiesen, führte zu der Vermuthung, dass schon ein solcher 

 Druck vielleicht hinreichen möchte, Zwillingslamellen zu er- 



